本記事は , 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 秀でた利用成果について紹介するものです .

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム平成 28 年度秀でた利用成果

黒色酸化チタンのナノ微粒子化に関する研究～熱エネルギーを保持する蓄熱セラミックスの開発～
筑波大学大学院 数理物質科学研究科，東京大学大学院 理学系研究科 所 裕子，東京大学大学院
理学系研究科 吉清 まりえ，井元 健太，生井 飛鳥，奈須 義総，中川 幸祐，株式会社モルシス
マテリアルサイエンス部 千葉 貢治，東京大学大学院 理学系研究科 大越 慎一
東京大学大学院 工学系研究科 掛川 保富，綱川 英男，大塚 滋（前列左から）東京大学（後列左から）東京大学（左から）東京大学

中川 幸祐，東京大学 大越 慎一，東京大学
吉清 まりえ，筑波大学 所 裕子，東京大学

奈須 義総，株式会社モルシス

千葉 貢治，東京大学

生井 飛鳥
井元 健太

掛川 保富

んに行われている [1][2][3][4]．例えば，光誘起相転移を示す材料としては，光誘起結晶 - アモルファス転移を示す

１．緒言

カルコゲン化合物，光誘起金属 - 半導体転移を示す五酸化固体材料における相転移現象（金属 - 絶縁体転移や強三チタン，絶縁体 - 金属転移を示すペロフスカイトマンガ

誘電転移，強磁性相転移，スピン転移など）は，基礎科

ン化合物，光誘起スピンクロスオーバー転移を示す金属学のみならず応用的な観点からも極めて重要な研究課題

錯体，光誘起電荷移動転移を示す有機分子や金属錯体なの一つである．特に近年では，温度誘起の相転移に加え，どが報告されている [5][6][7][8][9][10]．さらに，圧力誘圧力誘起相転移，光誘起相転移，電流誘起相転移など，起相転移材料としては，圧力誘起金属 - 半導体転移を示

多種多様な外部刺激によって相転移を制御する研究が盛すモリブデン・ジスルフィド酸化合物，圧力誘起超伝導

NanotechJapan Bulletin Vol. 10, No. 3, 2017

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム平成 28 年度秀でた利用成果 -1

転移を示すフラライド化合物，圧力誘起強誘電 - 反強誘電した，新しい結晶構造をした五酸化三チタンである [6]．

転移を示すペロフスカイト系化合物などが報告されていこのラムダ型結晶構造は，ナノ微粒化して初めて現れるる [11][12][13]．また，電流誘起相転移としては，電流誘相である．我々の研究グループでは以前より物質のナノ起絶縁体 - 金属転移を示す有機化合物や電流誘起の磁壁ス

形状と物性の関係に関する研究を推進しており，文部科イッチングを示すガリウムマンガン砒素化合物などが報

学省ナノテクノロジープラットフォーム事業（東京大学

告されている [14][15]．

微細構造解析プラットフォーム）の電子顕微鏡等の装置

一方，太陽熱エネルギーや溶鉱炉などの工業廃熱を再を積極的に活用させていただいている．先に述べたよう利用可能する省エネルギー材料として，蓄熱材料が注目に，本稿では，ナノテクノロジープラットフォーム事業を浴びている．蓄熱材料には，顕熱蓄熱材料，化学蓄熱の支援により得られた成果の中でも，ストライプ型 - ラム材料，潜熱蓄熱材料の 3 種類があり，相転移材料は，物ダ型五酸化三チタンからなる “ 蓄熱セラミックス ” という質の相変化に伴う転移熱（潜熱）を利用する潜熱蓄熱材

新概念の物質を紹介する．この蓄熱材料は，熱・圧力・光・料に分類される．潜熱蓄熱材料には，安全性に優れ蓄熱電流などの外部刺激で相転移を制御できるスイッチング

密度が高いという特徴があるが，通常，相転移温度以下材料であるとともに，蓄熱したエネルギーを永続的に保では時間経過とともに蓄熱したエネルギーを排出してし存でき，圧力をかけると蓄熱したエネルギーを放出できまう．そこで，もし，潜熱蓄熱材料において，蓄熱したるという特性をもつ．

エネルギーを永続的に保持でき，かつ希望のタイミングでそのエネルギーを取り出すことができれば，蓄熱材料を利用した省エネ技術の飛躍的な向上が期待される．本稿では，このような観点から我々が開発した，ストライ
プ型 - ラムダ型五酸化三チタンからなる “ 蓄熱セラミック

２． ス ト ラ イ プ 型 - ラ ム ダ 型 五 酸 化 三チタンの合成

ス ” という新概念の物質を紹介する [1][2]．ラムダ型五酸今回合成した試料は，ルチル型二酸化チタンを水素雰化三チタンとは，我々の研究グループが 2010 年に発見

囲気下において高温焼成することにより得られた．誘導

図 1 （a）ストライプ型 -λ-Ti3O5（左）および β-Ti3O5（右）の結晶構造．（b）ストライプ型 -λ-Ti3O5（左）および β-Ti3O5（右）の XRD パターンとリードベルト解析．黒点，長棒（左）および短棒（右），短棒（左）および長棒（右），黒線，灰色線は，それぞれ観測されたパターン，計算による λ-Ti3O5 のブラッグ反射位置，計算による β-Ti3O5 のブラッグ反射位置，計算パターン合計，および観測と計算の差分である．（参考文献 [2]より掲載．）

NanotechJapan Bulletin Vol. 10, No. 3, 2017

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム平成 28 年度秀でた利用成果 -2

結合プラズマ質量分析計による元素分析により試料の組熱処理により回復した λ-Ti3O5 に再び圧力を印加すると，成は Ti3O5 であること，また，電子スピン共鳴測定から酸λ-Ti3O5 から β-Ti3O5 への相転移が観測され，可逆性が確素欠損のないことを確認している．X 線結晶構造解析より，認された．

焼成した試料の結晶構造はラムダ型であった（図 1a）．試λ-Ti3O5 と β-Ti3O5 の結晶構造を比較してみると，Ti(3)料は，透過型電子顕微鏡（TEM）および走査型電子顕微の配位構造が異なっており，λ-Ti3O5 では Ti(3) は O(5) と鏡（SEM）で観察すると，200 × 30nm 程度の長方形の結合しているが，β-Ti3O5 では O(4) と結合している．すナノロッドが集まって形成された 4 × 1μm 程度のサンゴのような形状をしていた（今後，この物質を “ ストライプな わ ち，λ-Ti3O5 か ら β-Ti3O5 へ の 圧 力 誘 起 相 転 移 は，Ti(3)-O(5) の結合が切れて Ti(3)-O(4) が結合したと考えら型 - ラムダ型五酸化三チタン（ストライプ型 -λ-Ti3O5）”と呼ぶ )．高分解能 TEM（HRTEM）像のフーリエ変換解れる．第一原理フォノンモード計算を行うと，この動き

析から，試料の長軸方向は結晶学的 b 軸方向と一致してに対応する λ-Ti3O5 のフォノンモードが 248.6，318.5，445.8cm-1 に存在するという結果が得られた．例えば，いることが分かった．

445.8cm-1 の Bu フォノンモードでは，Ti(3) は O(4) に向かい O(5) から離れるように振動する．一方，β-Ti3O5 から λ-Ti3O5 への熱誘起相転移は，Ti(3)-O(4) の結合が切れTi(3)-O(5) が結合することにより生じるが，この動きに対３．圧力で起こる相転移
ストライプ型 -λ-Ti3O5 の結晶構造の圧力依存性を，X線粉末回折（XRD）測定を用いて調べた．まず，大気圧応 す る β-Ti3O5 の フ ォ ノ ン モ ー ド は 226.7 と 339.3cm-1に存在するという結果が得られた．

下（0.1MPa）での XRD パターンを図 1b（左）に示す．
初期状態は，λ-Ti3O5 が 80.0%，β-Ti3O5 が 20.0% であった．
Ti3O5 は，3 つの非等価な Ti サイト [Ti(1), Ti(2), Ti(3)] と，5 つの非等価な O サイト [O(1), O(2), O(3), O(4), O(5)] を

４．蓄熱量および放熱量の測定と熱伝導率測定

持ち，全ての Ti サイトは 6 配位の構造を持つ．圧力を次 に， 圧 力 に よ り 生 成 し た β-Ti3O5 が 熱 処 理 に よ り印加していくと，λ-Ti3O5 の XRD ピークの強度は減少し，λ-Ti3O5 へ相転移するときの吸熱過程，すなわち，蓄熱過程の熱収支を調べるために，比熱測定を行った．室変わりに β-Ti3O5 のピーク強度が増加した．図 1a（右）に β-Ti3O5 の結晶構造と，図 1b（右）に圧力 510MPa を印加して開放した後 XRD パターンを示す．この状態では，温（27℃）までの低温領域の比熱容量は物理特性測定装λ-Ti3O5 は 13.6%，β-Ti3O5 は 86.4% であった．λ-Ti3O5 の計（DSC）を用いて測定を行った．PPMS と DSC の測定割合が 50% となる圧力は約 60MPa であった（図 2a）．

結果を組み合わせて温度で積分することにより，λ-Ti3O5

また，圧力を開放した後，β-Ti3O5 に約 220℃の加熱処と β-Ti3O5 のエンタルピー（H ）の温度依存性を得ること理を行うことにより，β-Ti3O5 は λ-Ti3O5 に回復した（図ができる（図 3a）．室温で β-Ti3O5 にある試料の温度を上2b）．この λ-Ti3O5 は，-273℃＜ T ＜ 257℃の幅広い温度領域で非常に安定であることを確認した．さらに，このげていくと，DSC 測定において約 200℃に β-Ti3O5 から置（PPMS）を，室温以上の温度領域では示差走査熱量

λ-Ti3O5 への相転移に由来する吸熱ピークが観測され（図図 2 （a）λ-Ti3O5 と β-Ti3O5 の相分率の圧力依存性．
（b）圧力印加後，室温からの加熱過程における λ-Ti3O5 と β-Ti3O5 の相分率の温度依存性．（参考文献 [2] より掲載．）

NanotechJapan Bulletin Vol. 10, No. 3, 2017

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム平成 28 年度秀でた利用成果 -33b），このときの転移エンタルピー（ΔH ）は 230 ± 20kJ-1-1L （12 ± 1kJ mol ）と見積もられた．また，λ-Ti3O5 の温度を下げていく降温過程では発熱ピークは観測されなかった．これは，β-Ti3O5 から λ-Ti3O5 への相転移で蓄熱されたエネルギーは，室温まで温度を下げても，物質中に維持されることを示唆していた．一方，λ-Ti3O5 からβ-Ti3O5 への圧力誘起相転移による放熱エネルギー量を調0.16W m-1K-1）やコンクリート（e.g. 0.57W m-1K-1）の熱伝導率と同等であった．

５．電流誘起相転移と光誘起相転移

べるには，高圧マイクロ DSC 装置を用いた測定を行った．

圧力を印加して得られた β-Ti3O5 に，室温にて電流を加えた．0.4A mm-2 の電流を流すと，サンプルの色相が茶色

室温において吸熱・発熱量をモニターすると，圧力印加から濃い青色に変化した．電流印加前後の粉末 X 線回折-1

直後に 240 ± 40kJ L の発熱が観測され，蓄熱量と同等パターンの測定の結果より，電流印加により，β-Ti3O5 がの熱量の放出が確認された（図 3c）．これらの実験から，λ-Ti3O5 に相転移したことが示唆された（図 4）．β-Ti3O5から λ-Ti3O5 への相転移の電流依存性を測定した結果，こ本物質は，β-Ti3O5 から λ-Ti3O5 への相転移により吸収した熱エネルギーを蓄熱し，λ-Ti3O5 から β-Ti3O5 への圧力誘起相転移によって，その蓄えたエネルギーを放出できの電流誘起相転移における電流の閾値は 0.2A mm-2 であっることが示された．

はジュール熱の発生，あるいはその両方の要因により発ま た，λ-Ti3O5 お よ び β-Ti3O5 の ペ レ ッ ト 成 型 物 の 熱伝 導 率 を 調 べ る と， そ れ ぞ れ 0.20 ± 0.02W m-1K-1 と現したものと考えられる．電荷局在状態の破れのメカニ-1-1

0.41 ± 0.02W m K であり，これらの値はレンガ（e.g.

た．この電流誘起相転移は，電荷局在状態の破れ，またズムとしては，β-Ti3O5 では d 電子が Ti3+(3) に局在しているが，電流を流すことにより，Ti3+(3) に局在していた電図 3 λ-Ti3O5 および β-Ti3O5 の熱力学的特性．
（a）λ-Ti3O5 及び β-Ti3O5 のエンタルピー（H ）の温度依存性．
（b）β-Ti3O5 の昇温プロセスおよび λ-Ti3O5 の降温プロセスの DSC 測定結果．
（c）λ-Ti3O5 から β-Ti3O5 への圧力誘起相転移に伴う放熱エネルギー．（参考文献 [2] より掲載．）

NanotechJapan Bulletin Vol. 10, No. 3, 2017

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム平成 28 年度秀でた利用成果 -4

子が強制的に空の Ti4+(2) の軌道に入り，金属的な λ-Ti3O5に転移したものと考えられる．

として用いている β-Ti3O5 のギブス自由エネルギー，R は一 方， 圧 力 を 印 加 し て 得 ら れ た β-Ti3O5 に 室 温 に て値を用い，γ をパラメーターとして計算すると，大気下410nm レーザー（5.2 × 10-3mW μm-2）を用いて光照射（0.1MPa）での λ-Ti3O5 の存在が示唆された（図 6a）．こを行うと，β-Ti3O5 から λ-Ti3O5 への光誘起相転移が観測された（図 5）．

れは，図 6a の挿入図に示されるように，λ-Ti3O5 の分率気体定数である．比熱測定より見積もられた ΔH 値と ΔS（x ）に対する G の曲線において “λ-Ti3O5 と β-Ti3O5 の間のエネルギー障壁 ” が存在することにより，準安定相として λ-Ti3O5 が維持されるためである．一方，圧力を加えると G vs. x 曲線は変化し，圧力が 60MPa のとき，お６．メカニズム

よそ 130℃以下の温度領域ではエネルギー障壁が消失しス ト ラ イ プ 型 -λ-Ti3O5 が， な ぜ 圧 力 誘 起 相 転 移 を 起てしまう（図 6b（挿入図））．そのため，圧力を印加する

こして β-Ti3O5 に転移するのかを理解するために，我々は Slichter と Drickamer によって提案された平均場モデと，λ-Ti3O5 は β-Ti3O5 に転移すると考えられる（図 6b）．

ルを用いてこの相転移現象を熱力学的に考察した．この（=ΔU +P ΔV ）における P ΔV 項の効果が大きいと考えられモデルでは，ギブス自由エネルギー（G ）は，λ-Ti3O5 とる．ここで，ΔU は内部エネルギーの変化，ΔV は体積変化である．今回のように比較的低い圧力をかけた場合，β-Ti3O5 の間の転移エンタルピー（ΔH ），転移エントロピー（ΔS ），および相互作用パラメーター（γ）を含んだ次の式で表される．

圧力誘起相転移の起源をさらに詳しく考察すると，ΔH圧力誘起による ΔU の変化量は非常に小さく，無視できる．
実際，圧力下でのフォノンモード計算から ΔU の圧力変化は 60MPa で約 1 × 10-3kJ mol-1 程度と見積もられておG =x (ΔH )+γx (1-x )+T {R [x ln x +(1-x )ln(1-x )]-x (ΔS )}+G β

り，これは，P ΔV =0.19kJ mol-1 に比べて 2 桁小さい．また，

ただし，x は λ-Ti3O5 に対応する Ti(1)3.3+-Ti(2)3.3+-Ti(3)3.3+

ΔS の圧力変化（例えば 60MPa では -0.067J K-1 mol-1）も電荷非局在化ユニットの割合，G β はエネルギーの基準値現在の圧力誘起相転移には寄与しないほど小さい．なお，

図 4 β-Ti3O5 から λ-Ti3O5 への電流誘起相転移．
圧力印加により得られた β-Ti3O5 の電流印加前（左），および電流印加後（右）の粉末 X 線回折パターン．
棒線はそれぞれ，λ-Ti3O5（上）および β-Ti3O5（下）のブラッグ反射位置を示している．（参考文献 [2] より掲載．）

図 5 β-Ti3O5 と λ-Ti3O5 の可逆な圧力－光相転移．
（a）焼成後の λ-Ti3O5 の写真．（b）圧力（60MPa）印加後および（c）410nm レーザー光照射後（5.2 × 10-3 mW µm-2）の光学顕微鏡写真．
（光照射時間：1 は 3 秒，2 は 5 秒，3 は 20 秒，4 は 15 秒）．（参考文献 [2] より掲載．）

NanotechJapan Bulletin Vol. 10, No. 3, 2017

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム平成 28 年度秀でた利用成果 -5

図 2a における x -P プロットの実測値は緩やかである．こλ-Ti3O5 は金属的伝導体で β-Ti3O5 は半導体であるため，れは，転移圧力の分布で説明でき，実際に転移圧力の分感圧伝導センサーや，感圧光学センサーとしての応用に布を考慮したシミュレーションでこの緩やかな圧力誘起も可能性がある．また，λ-Ti3O5 はチタンと酸素というありふれた元素からなるため，安全で環境にやさしい材料相転移を再現できる．

であり，溶鉱炉からの工業排熱の効果的な利用にも役立つと期待される．さらに，圧力生成された β-Ti3O5 からλ-Ti3O5 への光誘起および電流誘起相転移も観測されてお７．まとめり，先端的電子デバイスという観点からも期待される．

今回開発した “ 蓄熱セラミックス ” であるストライプ型- ラムダ型五酸化三チタンは，相転移の蓄熱エネルギーを長期間保存でき，圧力をかけるとエネルギーを放出できるという，これまでにない新しいタイプの蓄熱材料であ謝辞る（図 7）．また，必要とされる圧力の大きさは約 60MPa

本研究の一部は，文部科学省ナノテクノロジープラッであり，金属酸化物材料や金属化合物における圧力誘起トフォーム事業（東京大学 微細構造解析プラットフォー

相転移の典型的な圧力よりも極めて小さい．λ-Ti3O5 は，感圧紙や繰り返し使える熱カイロなどへの用途に加え，ム）の支援を受けて実施されました．この場をお借りして厚く御礼申し上げます．

図 6 熱 力 学 モ デ ル に 基 づ い た 圧 力 誘 起 相 転 移 の メ カ ニ ズ ム． 平 均 場 理 論 モ デ ル 式 を 用 い て 10 ℃刻みで計算した，圧力（a）0.1MPa および（b）60MPa におけるギブス自由エネルギー（G ）対 λ-Ti3O5分 率（x ）． 各 グ ラ フ 右 側 の 球 お よ び 左 側 の 球 は， そ れ ぞ れ λ-Ti3O5 お よ び β-Ti3O5 を 示 し て い る．
エネルギー障壁が外部圧力を加えることにより消失するため，λ-Ti3O5 は圧力誘起相転移により β-Ti3O5 へと変わる（挿入図）．（参考文献 [2] より掲載．）

図 7 λ-Ti3O5 を用いた熱エネルギー放出システムの概要図．圧力印加による λ-Ti3O5 → β-Ti3O5 相転移を利用することにより，蓄熱されていた熱エネルギーを放出する．（参考文献 [2] より掲載．）

NanotechJapan Bulletin Vol. 10, No. 3, 2017

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム平成 28 年度秀でた利用成果 -6

[7] M. Fiebig, K. Miyano, Y. Tomioka, Y. Tokura, Science ,280, 1925 (1998).

参考文献[8] S. Ohkoshi, K. Imoto, Y. Tsunobuchi, S. Takano, H.
Tokoro, Nature Chemistry , 3, 564 (2011).

[1] H. Tokoro, M. Yoshikiyo, K. Imoto, A. Namai, T.
Nasu, K. Nakagawa, N. Ozaki, F. Hakoe, K. Tanaka, K.
Chiba, R. Makiura, K. Prassides, S. Ohkoshi, NatureCommunications , 6, 7037 (2015).
[2] 所裕子 , 大越慎一 , JFCA 発行 Fine Ceramics Report ,Vol.34(No.1) ( 冬号 ), 14-18 (2016).
[3] S. Ohkoshi, H. Tokoro, Accounts Chem. Res. , 45, 1749
(2012).
[4] H. Tokoro, S. Ohkoshi, Dalton Trans. , 40, 6825
(2011).
[5] M. Wuttig, N. Yamada, Nature Materials , 6, 824(2007).
[6] S. Ohkoshi, Y. Tsunobuchi, T. Matsuda, K. Hashimoto,A. Namai, F. Hakoe, H. Tokoro, Nature Chemistry , 2,539 (2010).

[9] S. Ohkoshi, S. Takano, K. Imoto, M. Yoshikiyo, A.
Namai, H. Tokoro, Nature Photonics , 8, 65 (2014).
[10] E. Collet, et al., Science , 300, 612 (2003).
[11] A. P. Nayak, et al., Nature Communications , 5, 3731
(2014).
[12] Y. Takabayashi, et al., Science , 323, 1585 (2009).
[13] A. Avdeev, et al., Phys. Rev. B , 73, 064105 (2006).
[14] M. Yamanouchi, D. Chiba, F. Matsukura, H. Ohno,

Nature , 428, 539 (2004).
[15] S. Ikeda, et al., Nature Materials , 9, 721 (2010).
（筑波大学大学院数理物質科学研究科 所裕子，
東京大学大学院理学系研究科 大越慎一）【お問い合わせ】
微細構造解析プラットフォーム
東京大学☎ 03-5841-6372
E-mail info@lcnet.t.u-tokyo.ac.jp

ホームページ
http://lcnet.t.u-tokyo.ac.jp/index.php

NanotechJapan Bulletin Vol. 10, No. 3, 2017

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム平成 28 年度秀でた利用成果 -7